( 554 ) 

 basique hydraté presque pur, et les autres de silicate hydraté du même 

 métal. 



» Après avoir séparé les grains carbonates des grains silicates pour en 

 faire l'analyse, j'ai constaté que la densité du carbonate est de 2,042, et 

 que celle du silicate est de 2,762. 



» Lorsqu'on chaulfe ces deux minerais dans le tube bouché, il s'en dé- 

 gage une eau légèrement ammoniacale et une odeur de matière organique 

 en combustion. Le carbonate se dissout dans les acides avec effervescence 

 sans laisser de résidu ; le silicate se dissout également dans les acides, mais 

 lentement, sans effervescence apparente et en formant une gelée transpa- 

 rente de silice gélatineuse. 



)) L'analyse des grains oolithiques carbonates m'a fourni pour la compo- 

 sition en centièmes de ce minéral les nombres qui suivent : 



Composition analytique. 



Oxyde de zinc. 68,65 



Acide carbonique i3, 17 



Chaux 1 ,60 



Alumine et oxyde de fer o ,80 



Eau de combinaison i2,4o 



Eau hygrométrique (de 1 00 à 200°) . 3 , 1 3 



Matières organiques azotées traces. 



99»% 



Composition équivalente. 



Oxyde de zinc 58 , 39 



Carbonate de zinc neutre 34,72 



Carbonate de chaux 2,85 



Alumine et oxyde de fer o , 80 



Eau hygrométrique (de 1 00 à 200") . 3 , 1 3 



Matières organiques azotées traces. 



99-89 



» Ces grains oolithiques carbonates sont identiques par leur composition 

 avec le minéral connu sous le nom à' hydrocarbonate de zinc, et auquel les 

 minéralogistes donnent la formule 



(ZnOHO)» + (ZnOCO'')*. 



Mais cette formule est douteuse, attendu qu'on n'a pas encore dosé d'une 

 manière exacte l'eau combinée dans l'hydrocarbonate de zinc, minéral qui 

 peut absorber, comme l'on sait, jusqu'à un tiers de son poids d'eau. J'ai 

 donc cherché à doser d'une manière exacte, dans le minerai dont il est 

 question ici, l'eau de combinaison, et j'y suis arrivé après avoir reconnu 

 qu'à 200 degrés même l'eau hygrométrique seule se dégage, tandis que 

 l'eau de combinaison ne peut être recueillie, dans un appareil convenable, 

 qu'en élevant au rouge sombre la températiu'e du minéral. 



» La véritable formule du carbonate dont je viens de donner l'analyse 

 est donc 



(ZnOHO)=4-ZnO,CO% 



